GB 4806.7— xxxx 
 
食品安全国家标准  
标准名称（规范）  
xxxx -xx-xx发布  
 xxxx -xx-xx实施  
食品安全国家标准  
食品接触用塑料材料及制品  
（征求意见稿）  GB 4806.7 -XXXX 
1 
 前    言 
本标准代替 GB 4806.7-2016 《食品安全 国家标准  食品接触用塑料材料及制品 》、GB 4806.6-2016 
《食品安全国家 标准 食品接触用塑料树脂 》和 原国家卫生与计划生育委员会 2013年第14号公告、2014
年第14号公告、2016年第5号公告、2016年第7号公告、2016年第10号公告、2017年2号公告、2017
年第11号公告，国家卫生健康委员会 2018年第9号公告、2018年第11号公告、2018年第15号、2020
年第4号、2020年第6号公告中的塑料 树脂。 
本标准与上述标准和公告相比，主要变化如下：  
——修改了范围； 
——增加了术语和定义； 
——修改了原料要求； 
——增加了芳香族伯胺指标限量； 
——增加了其他理化指标；  
——增加了其他技术要求；  
——修改了标签标识要求；  
——修改了附录 A表A.1中部分聚合物名称、限量及相关要求；  
——增加了附录 B塑料树脂缩写词含义。  
  
  GB 4806.7 -XXXX 
2 
  
食品安全国家标准 
食品接触用塑料材料及制品 
1 范围  
本标准适用于食品接触用 塑料材料及制品，包括未经硫化的热塑性弹性体材料及制品。  
本标准也适用于食品接触用淀粉基塑料材料及制品。 
2 术语和定义 
2.1 树脂 
以相应的单体及其他起始物为主要原料，通过加成聚合、缩合聚合、微生物发酵聚合等聚合反应合
成的大分子物质，以及经化学改性的天然或合成 大分子物质，又称聚合物。  
2.2 树脂共混物  
两种或两种以上具有相同或不同化学结构、物理状态的聚合物，通过物理和 /或化学方法进行混合
而形成的宏观上均匀连续的固体高分子材料， 且每种聚合物均可作为树脂材料及其制品的主要结构组分
或相，又称 聚合物共混物或 聚合物合金。  
2.3 塑料材料  
以一种或几种树脂或其预混料、预聚物等为主要结构组分，添加必要的添加剂，在一定的温度和压
力下加工制成具有一定形状、 介于树脂与塑料制品之间的高分子材料。 包括塑料粒料 （或切片） 、 粉末、
母料、片材等塑料材料。  
2.4 塑料制品  
以塑料树脂、树脂共混物或塑料材料为原料，添加必要的 添加剂， 成型加工成具有一定形状的、 最
终接触食品的成型品（或终产品） 。 
2.5 母料 
将影响塑料材料及制品 物理性状的塑料添加剂（如 着色剂、填料、增强剂、稳定剂 等）超量 载附于
一种或几种 树脂中而制成的、与树脂或材料混合使用才能 加工成其他塑料材料及制品的浓缩体。  
3 基本要求  
    食品接触用塑料材料及制品应符合 GB 4806.1 的规定。  
4 技术要求  
4.1  原料要求  GB 4806.7 -XXXX 
3 
 4.1.1  食品接触用塑料材料及制品中树脂的使用应符合附录 A及相关公告的规定，其质量规格应能确
保最终接触食品的 塑料制品的安全。  
4.1.2  食品接触用塑料材料及制品中添加剂（包括竹粉、木粉等植物纤维填料）的使用应符合 GB 9685
及相关公告的规定。  
4.1.3  食品接触用淀粉基塑料材料及制品中所使用的淀粉应为食用淀粉或变性淀粉。食用淀粉应符合
GB 31637 的规定；变性淀粉应为 GB 2760 及相关公告批准使用的品种，其质量规格应符合相应食品安
全国家标准的规定。  
4.2  感官要求  
食品接触用塑料材料及制品的感官要求应符合表 1的规定。  
表1 感官要求  
项目 要求 
感官 色泽正常，无异臭、不洁物等 
浸泡液 迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性状的劣变 
4.3  理化指标  
4.3.1  通用理化指标 
食品接触用塑料材料及制品的通用理化指标应符合表 2的规定。 
表2 理化指标a 
项目 指标 检验方法 
总迁移量b /（mg/ dm2）                            ≤ 10 GB 31604.8  
高锰酸钾消耗量c /（mg/kg） 
蒸馏水（60℃，2h ）                 ≤ 10 GB 31604.2  
重金属（以 Pb计）/（mg/kg）  
4%（体积分数）乙酸（6 0℃， 2 h）     ≤  1 GB 31604.9  
芳香族伯胺迁移总量d /（mg/kg）  不得检出 
（检出限=0.01mg/kg ） GB 31604. 52 
脱色试验e 阴性 GB 31604.7  
a  母料应按实际配方与树脂或 粒料等相关原料混合并加工成最终接触食品的塑料材料及制品后进行检测。 
b  婴幼儿专用食品接触用塑料材料及制品应根据实际使用中的面积体积比将结果单位换算为 mg/kg， 且限量为
≤60mg/kg ；对淀粉含量高于 40%的淀粉基塑料材料及制品， 如果按照规定选择的食品模拟物测得的总迁移
量超过限量时，应按照 GB 31604.8 测定三氯甲烷提取物，并以测得的三氯甲烷提取量进行结果判定。 
c  不适用于淀粉含量高于 40%的淀粉基塑料材料及制品。 
d  仅适用于使用了芳香族异氰酸酯和偶氮类着色剂的食品接触用塑料材料及制品。 本标准附录 A、GB 9685及
相关公告中规定了迁移限量的芳香族伯胺，其限量按照相关规定执行。 
e  仅适用于添加了着色剂的塑料材料及制品。 
4.3.2  其他理化 指标 
4.3.2.1  食品接触用塑料材料及制品应符合附录 A及相关公告对所使用的塑料树脂 及其单体及其他 起
始物的特定迁移限量 （SML）、特定迁移总量限量[SML （T）]、最大残留量（ QM）等理化指标的规定。 
4.3.2.2  食品接触用塑料材料 及制品应符合 GB 9685 及相关公告 对所使用添加剂的 SML、SML（T）、GB 4806.7 -XXXX 
4 
 QM等理化指标的规定。 
4.4 其他技术要求  
使用了涂料、 油墨和 （或） 粘合剂等材料的食品接触用塑料材料及制品， 还应符合涂料、 油墨和 （或）
粘合剂等相应食品安全国家标准的规定。  
5 其他 
5.1  迁移试验  
迁移试验应按 GB 31604.1 和GB 5009.156 的规定执行 ，本标准有特殊 规定的除外。  
5.2  标签标识  
标签标识应符合 GB 4806.1 的规定。  
 GB 4806.7 -XXXX 
5 
 附录 A 
食品接触用塑料材料及制品允许使用的树脂及 使用要求  
A.1  表A.1规定了食品接触用塑料材料及制品允许使用的塑料树脂名单及使用要求。  
A.2  GB 9685- 2016附录 B中特定迁移总量限量［ SML（T）］及 SML（T）分组编号适用于本标准。  
A.3  表A.1中树脂合成所使用单体或其他起始物为酸、醇或酚类物质的，其钠盐、钾盐和钙盐（包括
酸式盐和复盐）也可在相应树脂的合成中使用，并应符合相应的酸、醇或酚类单体或其他起始物的限制
性要求；表 A.1已列出的 单体或其他起始物的钠盐、钾盐和钙盐（包括酸式盐和复盐），其使用应按本
标准规定执行。  
A.4  表A.1中各种塑料树脂的缩写词含义参见附录 B。 
表A.1 食品接触用塑料材料及制品允许使用的树脂及使用要求  
编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
1 (3R)-3-羟基丁
酸与 4-羟基丁
酸的共聚物
[P(3HB -co-4HB
)] 125495- 90-1 PHA    5（以 1,4-丁
二醇计） 30 不得用于接触
含乙醇食品；
使用温度不得
高于 100℃ 
2 1,1,2,3,3,3 -六氟
-1-丙烯与 1,1-
二氟乙烯的聚合物
 9011- 17-0 PVDF  ND（1,1,2,3,3,3 -六氟 -1-
丙烯：SML ，
DL=0.01mg/kg ）；5（1,1 -
二氟乙烯： SML）     相对分子质量
应大于
70000Da  
3 1,12-十二烷二
酸与 3,3'-二甲
基-4,4' -二氨基
二环己基甲烷
的聚合物（PA 
MACM12 ） 163800- 67-7 PA 0.05（3,3 '-二甲基-4,4' -二
氨基二环己基甲烷：SML）     仅用于重复使
用的食品接触
材料及制品 
4 1,1-二氟乙烯均
聚物 24937 -79-9 PVDF  5（1,1 -二氟乙烯： SML）     不得接触强碱性物质 
5 1,1-二氯乙烯-
氯乙烯共聚物 9011- 06-7 PVDC  ND（1,1-二氯乙烯，
DL=0.01mg/kg ：SML）
或5（1,1 -二氯乙烯：
QM）；ND（氯乙烯，
DL=0.01mg/kg ：SML）       
6 1,1-二氯乙烯与
2-甲基-2 -丙烯
酸甲酯的聚合
物 25120 -29-0 PVDC  ND（1,1-二氯乙烯 , 
DL=0.01mg/kg ：SML）
或 5（1,1 -二氯乙烯：
QM） 6（以甲基丙
烯酸计） 23 使用温度不得
高于 121℃ 
7 1,1-二氯乙烯与
2-甲基-2 -丙烯
酸甲酯和 2-甲
基-2-丙烯腈的
聚合物 32335 -23-2 PVDC  ND（1,1-二氯乙烯 , 
DL=0.01mg/kg ：SML）
或 5（1,1 -二氯乙烯：
QM）；ND（2 -甲基-2 -
丙烯腈， DL=0.01mg/kg：
SML） 6（以甲基丙
烯酸计）； 23 使用温度不得高于 121℃ GB 4806.7 -XXXX 
6 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
8 1,1-二氯乙烯与
丙烯腈的聚合物 9010- 76-8 PVDC  ND（1,1-二氯乙烯 , 
DL=0.01mg/kg ：SML） 
或5（1,1 -二氯乙烯：
QM）；ND （丙烯腈，
DL=0.01mg/kg ：SML）     使用温度不得
高于 121℃ 
9 1,1-二氯乙烯与
丙烯酸甲酯的
聚合物
（VDC/MA ） 25038 -72-6 PVDC  ND（1,1 -二氯乙烯, 
DL=0.01mg/kg ：SML）
或5（1,1-二氯乙烯： QM） 6（以丙烯酸
计） 22   
10 1,1-二氯乙烯与
丙烯酸甲酯和
丙烯腈的聚合物 24968 -80-7 PVDC  ND（1,1-二氯乙烯，
DL=0.01mg/kg ：SML）
或5（1,1 -二氯乙烯：
QM）；ND（丙烯腈，
DL=0.01mg/kg ：SML） 6（以丙烯酸
计） 22   
11 1,3,5-三氧环己烷与 1,3-二氧环
庚烷的聚合物 25214 -85-1 POM  5（1,3,5 -三氧环己烷： 
SML）；0.05 （1,3 -二氧
环庚烷：SML ） 15（以甲醛
计）；5（以
1.4-丁二醇
计）  15；30 使用温度不得高于 121℃ 
12 1,3,5-三氧环己烷与 1,3-二氧环
戊烷的聚合物 24969 -26-4 POM  5（1,3,5 -三氧环己烷：
SML）；5（1,3 -二氧环
戊烷：SML ）；ND[1,4 -
双（ 2,3-环氧丙氧基）丁
烷，DL=0.01 mg/kg ：
SML]或1[1,4 -双（ 2,3-环
氧丙氧基）丁烷，以环氧
基团计： QM]      使用温度不得
高于 121℃ 
13 1,3,5-三氧环己
烷与环氧乙烷的聚合物 24969 -25-3 POM  5（1,3,5 -三氧环己烷：  
SML）；ND（环氧乙烷：
DL=0.01 mg/kg ：SML），
1（环氧乙烷：QM ）；
ND[1,4 -双(2,3 -环氧丙氧
基)丁烷， DL=0.01mg/kg：
SML]或1[1,4 -双(2,3 -环
氧丙氧基)丁烷，以环氧基团计：
QM]      使用温度不得
高于 121℃ 
14 1,3-丁二烯的均
聚物；聚丁二烯 9003- 17-2 PB ND（1,3 -丁二烯，
DL=0.01mg/kg ：SML）       
15 1,4-丁二胺与
1,6-己二酸聚合
物（ PA 46） 50327 -22-5；
50327 -77-0 PA         
16 1,4-丁二醇与 α-
氢化-ω -羟基聚
(氧基-1,4 -亚丁
基)和二苯甲烷
-4,4'-二异氰酸
酯的聚合物  9018- 04-6 PUR  1（以异氰酸根计， QM）；
0.6（四氢呋喃：SML ） ND（以异氰
酸根计，
DL=0.01mg/
kg）；5（以
1.4-丁二醇
计）  17；30   
17 1,4-二氯苯与硫
化钠的聚合物 26125 -40-6；
25212 -74-2 PPS 12（1,4 -二氯苯： SML）     使用温度不得
高于 121℃ 
18 1,6-己二胺与
1,12-十二烷二
酸的聚合物 （ PA 
612） 26098 -55-5 PA 2.4（1,6-己二胺：SML ）       GB 4806.7 -XXXX 
7 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
19 1,6-己二胺与
1,6-己二酸、 ε-
己内酰胺和双
(4-氨基环己基)
甲烷的聚合物
（PA 6/66/136 ） 25053 -13-8 PA 2.4（1,6-己二胺： SML）；
0.05 [双(4-氨基环己基)
甲烷：SML ] 15（以己内
酰胺计） 4   
20 1,6-己二胺与
1,6-己二酸的聚
合物（ PA 66） 32131 -17-2 PA 2.4（1,6-己二胺：SML ）       
21 1,6-己二胺与
1,6-己二酸和对
苯二甲酸的聚
合物（ PA 66T） 25776 -72-1 PA 2.4（1,6 -己二胺：  SML） 7.5（以对苯
二甲酸计） 28   
22 1,6-己二胺与对
苯二甲酸（1 :1）
的聚合物与 ε-
己内酰胺（或其钠盐）的聚合物
（
PA 6T/6） 51025 -80-0 PA 2.4（1,6-己二胺：SML ） 15（以己内
酰胺计）；
7.5（以对苯
二甲酸计） 4；28    
23 1,6-己二胺与癸
二酸的聚合物；
聚癸二酰己二
胺（ PA 610） 9008- 66-6；
9011- 52-3, 
6422- 99-7 PA 2.4（1, 6-己二胺： SML）       
24 1,6-己二胺与间
苯二甲酸和对苯二甲酸的聚合 物（
PA 6I/6T ） 25750 -23-6 PA 2.4（1,6-己二胺：SML ） 5（以间苯二
甲酸计）； 7.5（以对苯
二甲酸计）
 27；28   
25 1,6-己二酸与
1,4-丁二醇、六
亚甲基二异氰酸酯、1,6 -己二
醇和 2,2-二甲基
-1,3-丙二醇
（<2%）的聚合
物
 29891 -05-2 PUR  0.05（2,2 -二甲基- 1,3-丙
二醇： SML）；0.05（1,6 -
己二醇：SML ）；1（六
亚甲基二异氰酸酯， 以异氰酸根计：QM ） 5（以 1,4-丁
二醇计）；
ND（以异氰
酸根计） 30；17 使用温度不得高于 200℃ 
26 1,6-己二酸与
1,4-丁二醇和六
亚甲基二异氰酸酯的聚合物
 28476 -49-5 PUR  1（六亚甲基二异氰酸酯，
以异氰酸根计：QM ） 5（以 1,4-丁
二醇计）；
ND（以异氰
酸根计）  30；17 使用温度不得
高于 200℃ 
27 1,6-己二酸与
1,6-己二醇和新
戊二醇的聚合物 25214 -14-6 PUR  0.05（2,2 -二甲基- 1,3-丙
二醇： SML）；0.05（1,6 -
己烷：SML ）     用于片状结构时，不可用于
接触乙醇含量
高于 8%的食
品。
 
28 1-丁烯均聚物
（聚 1-丁烯）  9003- 28-5 PB-1         
29 1-丁烯与丙烯的
聚合物 29160 -13-2 PB-1       聚合物中 1-丁
烯结构单元占
最大质量分数  
30 1-丁烯与乙烯的
聚合物 25087 -34-7 PB-1 /     聚合物中乙烯
结构单元的质量分数应不高
于
9.5%  GB 4806.7 -XXXX 
8 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
31 2,6-二甲基苯酚
与2,3,6 -三甲基
苯酚的聚合物  58295 -79-7 PPE 0.05（2,6-二甲基苯酚：  
SML）；0.05 （2,3,6 -三
甲基苯酚： SML）       
32 2-丙烯酸与硅酸
（H 4SiO 4）四甲
酯的聚合物锌
盐 1338452 -06-
4 PAA  5（锌：SML ） 6（以丙烯酸
计） 22 与食品间应由聚丙烯（厚度
不低于30μm）
或线型低密度聚乙烯（厚度
不低于50μm）
或其他具有相
同或更好阻隔性能的已批准
使用的聚合物
分隔
 
33 3-(4-羟基 -3-甲
氧基苯基)丙基封端的聚二甲
基硅氧烷和硅
树脂与 4,4'-二
羟基二苯基丙
烷、碳酰二氯和
4-(1-甲基- 1-苯
乙基)苯酚的共
聚物
 202483- 49-6 PC 0.05（4,4' -二羟基二苯基
丙烷：SML ）；ND（碳
酰二氯， DL=0.01mg/kg：
SML）或 1（碳酰二氯：  
QM）；0.05 [4-(1 -甲基-1 -
苯乙基)苯酚：SML]  ND [以3-(4-
羟基-3 -甲氧
基苯基)丙
基计] 33 不得用于生产婴幼儿专用食品接触材料及
制品，不得接
触乙醇含量高于50%的食品  
34 4,4'-（4,4' -异亚
丙基二苯氧基）
双(邻苯二甲酸
酐)与 1,3-苯二
胺的聚合物 61128 -46-9 PEI 0.05[4,4'-(4,4'-异亚丙基
二苯氧基)双(邻苯二甲
酸酐)： SML ]；0.05（4,4' -
二羟基二苯基丙烷：
SML）；ND（1,3 -亚苯
二胺，DL=0.01mg/kg ：
SML）     不得用于生产
婴幼儿专用食
品接触材料及
制品 
35 4,4'-(4,4'-异亚丙
基二苯氧基)双
(邻苯二甲酸酐)
与4,4'-磺酰基
双苯胺的聚合
物 77699 -82-2 PEI 0.05（4,4'-异亚丙基二苯
酚：SML ）；0.05 [(4,4'-
异亚丙基二苯氧基)双
(邻苯二甲酸酐)：SML ]；
5（4,4' -磺酰基双苯胺：
SML）     不得用于生产
婴幼儿专用食
品接触材料及
制品 
36 4,4'-二氟二苯甲
酮与对苯二酚
的聚合物  29658 -26-2 PEEK  0.05（4,4'-二氟二苯甲酮：
SML）；0.6（对苯二酚：
SML）       GB 4806.7 -XXXX 
9 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
37 4,4'-二羟基二苯
基丙烷和环氧氯丙烷的聚合
物（BADGE ）
与甲基丙烯酸、
顺丁烯二酸酐
和甲苯二异氰
酸酯的聚合物   双酚 A
型环氧
树脂 0.05（4,4'-二羟基二苯基
丙烷：SML ）；ND（环
氧氯丙烷，
DL=0.01mg/kg： SML）；
1（环氧氯丙烷： QM）；
1[甲苯二异氰酸酯（2,4 -
位与 2,6-位的混合物）,
以异氰酸根计：QM] ；
9mg/6dm2 [以BADGE、
BADGE·H 2O和
BADGE·2H 2O之和计： 
QMA（T）]或9（以
BADGE、BADGE·H 2O
和BADGE·2H 2O之和
计）；1mg/6dm2 [以
BADGE·HCl 、
BADGE·2HCl 和
BADGE·H 2O·HCl之和
计； QMA（T）]或1（以
BADGE·HCl 、
BADGE·2HCl 和
BADGE·H 2O·HCl之和
计）  30（以顺丁
烯二酸计）；
ND 
（DL=0.01
mg/kg，以 异
氰酸根计）；
6（以甲基丙
烯酸计） 3；17；23 不得用于生产
婴幼儿专用食
品接触材料及
制品 
38 4,4'-二羟基二苯
基丙烷与 1,1'-
磺酰基-双(4 -氯
苯)的聚合物 25154 -01-2 PSU 0.05（4,4' -二羟基二苯基
丙烷： SML）；0.05 [1,1'-
磺酰基-双(4 -氯苯)：
SML ]     不得用于生产
婴幼儿专用食
品接触材料及
制品，使用温
度不得高于
121 ℃ 
39 4,4'-二羟基二苯
基丙烷与 3-氯
邻苯二甲酸酐、
4-氯邻苯二甲酸
酐、邻苯二甲酸酐和 1,3-苯二胺
的聚合物 536741- 00-1 PEI 0.05（4,4'-二羟基二苯基
丙烷： SML）；ND（1,3 -
苯二胺, DL=0.002mg/kg ：SML）；
0.05（4-氯邻苯二甲酸
酐，以 4-氯邻苯二甲酸
计： SML）； 0.05（3-氯
邻苯二甲酸酐，以 3-氯
邻苯二甲酸计：
SML）     不得用于生产婴幼儿专用食
品接触材料及
制品 
40 4,4'-二羟基二苯
基丙烷与 3-氯
邻苯二甲酸酐、
4-氯邻苯二甲酸
酐和 1,3-苯二胺
的聚合物，以
4-(1-甲基- 1-苯
乙基)苯酚为封
端剂 911701- 92-3 PEI 0.05（4,4'-二羟基二苯基
丙烷： SML）；ND （1,3-
苯二胺，DL=0.002 
mg/kg： SML）；0.05
（4-氯邻苯二甲酸酐， 以
4-氯邻苯二甲酸计：
SML）；0.05（3-氯邻苯
二甲酸酐，以 3-氯邻苯
二甲酸：SML ）；0.05 
[4-(1-甲基- 1-苯乙基)苯
酚： SML]      不得用于生产
婴幼儿专用食
品接触材料及
制品 GB 4806.7 -XXXX 
10 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
41 4,4'-二羟基二苯
基丙烷与环氧
氯丙烷的聚合
物（BADGE ） 25068 -38-6 双酚 A
型环氧
树脂 0.05（4,4'-二羟基二苯基
丙烷：SML ）；ND（环
氧氯丙烷, 
DL=0.01mg/kg： SML）；
1（环氧氯丙烷： QM）；
9mg/6dm2 [以BADGE、
BADGE·H 2O和
BADGE·2H 2O之和计： 
QMA（T）]或9（以
BADGE、BADGE·H 2O
和BADGE·2H 2O之和
计）；1mg/6dm2 [以
BADGE·HCl 、
BADGE·2HCl 和
BADGE·H 2O·HCl之和
计； QMA（T）]或1（以
BADGE·HCl 、
BADGE·2HCl 和
BADGE·H 2O·HCl之和
计）     不得用于生产
婴幼儿专用食
品接触材料及
制品。 
42 4,4'-磺酰基二苯
酚与 4,4'-二氯
二苯砜的聚合
物；4,4' -磺酰基
二苯酚与 1,1'-
磺酰基二(4 -氯
苯)的聚合物  25667 -42-9, 
25608 -63-3 PESU  0.05（4,4'-磺酰基二苯酚：
SML）；0.05（4,4' -二氯
二苯砜：SML ）       
43 4,4'-联苯二酚与
1,1'-磺酰双(4 -
氯苯 )的聚合物  25608 -64-4；
25839 -81-0 PPSU  6（4,4'-联苯二酚： SML）；
0.05 [1,1' -磺酰基双(4 -氯
苯)：SML]        
44 4-甲基-1 -戊烯
与1-癸烯的聚
合物 25155 -83-3 PMP  0.05（4-甲基- 1-戊烯：
SML）；0.05 （1-癸烯：
SML）     聚合物中 4-甲
基-1-戊烯的
量应不低于
95%摩尔比。  
45 4-甲基 -1-戊烯
与1-十八碳烯
和1-十六碳烯
的 
聚合物  81229 -87-0 PMP  0.05（4-甲基- 1-戊烯：
SML）     聚合物中 4-甲
基-1-戊烯的
量应不低于
97%摩尔比。 
46 6-羟基-2 -萘甲
酸与 N-(4-羟基
苯基)乙酰胺的
聚合物 70679 -92-4 LCP 0.05（6-羟基- 2-萘甲酸：
SML）；6（4,4' -二羟基
联苯： SML）；0.05 [N -(4-
羟基苯基)乙酰胺： SML]      不得用于接触
乙醇含量 8%
（v/v） 以上
的食品，及表
面含油脂的固
态食品  
47 6-羟基 -2-萘甲
酸与 4-羟基苯
甲酸、对苯二甲
酸、4,4' -二羟基
联苯和 N-(4-羟
基苯基)乙酰胺的聚合物
 147310- 94-9 LCP 0.05（6-羟基- 2-萘甲酸：
SML）；6（4,4' -二羟基
联苯： SML）；0.05 [N -(4-
羟基苯基)乙酰胺： SML]  7.5（以对苯
二甲酸计） 28 不得用于接触乙醇含量 8% 
以上的食品，及表面含油脂
的固体食品； GB 4806.7 -XXXX 
11 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
48 C18-不饱和脂肪
酸二聚体与己
内酰胺和六亚
甲基二胺的聚合 物（ PA6/6.36）  2068097 -08-
3 PA 2.4（1,6-己二胺： SML）；
0.05（以未氢化不饱和脂
肪酸(C
18)二聚物和氢化
二聚 C18不饱和脂肪酸之
和计：SML ） 15（以己内
酰胺计） 4 以该物质为原
料生产的塑料
材料及制品不
得用于婴幼儿
食品和母乳，
使用条件为室
温灌装并在室温下长期贮存
（包括 T≤
70°C、t≤2h 
或T≤100°C、
t≤15min 条件
下的热灌装及
巴氏消毒
 
49 α-乙酰基 -ω-乙
酰氧基-聚 （亚甲氧基）
  25231 -38-3 POM    15（以甲醛
计） 15 使用温度不得高于 121℃ 
50 ε-己内酰胺与聚
己二酰己二胺
(或其盐)的聚合
物；ε -己内酰胺
与1,6-己二酸和
1,6-己二胺的聚
合物） （ PA 6/66） 24993 -04-2 PA 2.4（1,6 -己二胺：  SML） 15（以己内
酰胺计） 4   
51 苯乙烯的均聚
物（聚苯乙烯）  9003- 53-6 PS         
52 苯乙烯与 1.3-丁
二烯的共聚物
（SBC） 9003- 55-8 PS ND（1,3 -丁二烯，
DL=0.01mg/kg ：SML）       
53 苯乙烯与 2-甲
基-1,3 -丁二烯
的聚合物
（SBC） 25038 -32-8 PS ND（2-甲基 -1,3-丁二烯，
DL=0.01mg/kg ：SML）
或1（2-甲基-1,3 -丁二烯：
QM）       
54 苯乙烯与甲基丙烯酸的聚合物
 9010- 92-8 PS   6（以甲基丙
烯酸计） 23 使用温度不得高于 121℃。  
55 苯乙烯与甲基
丙烯酸甲酯的
聚合物 25034 -86-0 PS   6（以甲基丙
烯酸计） 23 聚合物中苯乙烯结构单元的
质量分数应不
低于
50% 
56 丙烯腈与 1,3-丁
二烯和苯乙烯
的共聚物 9003- 56-9 ABS  ND（丙烯腈，
DL=0.01mg/kg： SML）；
ND（1,3 -丁二烯，
DL=0.01mg/kg ：SML）       
57 丙烯腈与苯乙
烯的聚合物 9003- 54-7 AS ND（丙烯腈，DL=0.01mg/kg ：SML）       
58 丙烯均聚物（聚丙烯） 9003- 07-0 PP         
59 丙烯均聚物（聚
丙烯,  全同立构
体）  25085 -53-4 PP         GB 4806.7 -XXXX 
12 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
60 丙烯酸丁酯的
均聚物 9003- 49-0 PMMA    6（以丙烯酸
计） 22   
61 丙烯酸丁酯与
甲基丙烯酸甲
酯和苯乙烯的
共聚物  27136 -15-8 PMMA    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）
 22；23   
62 丙烯酸甲酯与
1,3-丁二烯和丙
烯腈的聚合物 27012 -62-0 PAN  ND（丙烯腈，
DL=0.01mg/kg： SML）；
ND（1,3 -丁二烯，
DL=0.01mg/kg ：SML） 6（以丙烯酸
计） 22 仅用于接触水
性、脂类和干
燥食品，不得
用于制作饮料
容器，使用温度不得超过
66 ℃；  
63 丙烯与 1-丁烯
的聚合物 29160 -13-2 PP       聚合物中丙烯结构单元占最
大质量分数
 
64 丙烯与顺丁烯
二酸酐的接枝
聚合物  25722 -45-6, 
107001- 49-0 PP   30（以顺丁
烯二酸计） 3 聚合物中丙烯结构单元应占
最大质量分数
 
65 丙烯与乙烯的
聚合物 9010- 79-1 PP       聚合物中丙烯结构单元应占
最大质量分数
 
66 丙烯与乙烯和
1-丁烯的共聚物 25895 -47-0 PP       聚合物中丙烯
结构单元应占
最大质量分数  
67 丙烯与乙烯和
5-亚乙基-2 -降
冰片烯的聚合
物 25038 -36-2 PP 0.05（5-亚乙基-2 -降冰片
烯：SML ）     聚合物中丙烯结构单元应占
最大质量分
数；无 5-亚乙
基-2-降冰片
烯的迁移量检
测方法时，可
使用 0.05 
mg/6dm
2
（QM） 作为
其限量值。含有5-亚乙基
-2- 降冰片烯
的塑料材料及
制品接触食品
的面积与食品
质量比不得高于
2dm2/kg； 
68 对苯二甲酸 (或
其二甲酯)与
1,2-乙二醇和
2,2'-氧代二乙醇
的聚合物  25052 -77-1 PET   30（以 1,2-
乙二醇计）；
7.5（以对苯
二甲酸计） 2；28    GB 4806.7 -XXXX 
13 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
69 对苯二甲酸(或
其二甲酯)与
1,4-丁二醇、癸
二酸和六亚甲
基二异氰酸酯
的聚合物
（PBAT） — PBT 1（六亚甲基二异氰酸酯，
以异氰酸根计：QM ）；
0.6（四氢呋喃：SML ） 7.5（以对苯
二甲酸；
计）；5（以
1,4-丁二醇
计 ）；ND（以
异氰酸根计，
DL=0.01mg/
kg） 28；30；
17 使用温度不得
高于 100℃ 
70 对苯二甲酸(或其二甲酯)与
1,4-丁二醇、己
二酸、六亚甲基
二异氰酸酯的聚合物 55231 -08-8 PBAT  1（六亚甲基二异氰酸酯，
以异氰酸根计：QM ） 7.5（以对苯
二甲酸计）；
5（以 1,4-丁
二醇计）；
ND（以异氰
酸根计，
DL=0.01mg/
kg） 28；30；
17 使用温度不得
高于 100℃，
不得用于接触
冷冻或冷藏食
品 
71 对苯二甲酸(或
其二甲酯)与
1,4-丁二醇、己
二酸和六亚甲基二异氰酸酯
的聚合物
（PBAT） - PBT 1（六亚甲基二异氰酸酯，
以异氰酸根计：QM ）；
0.6（四氢呋喃：SML ） 7.5（以对苯
二甲酸计）；
5（以 1,4-丁
二醇计）；
ND（以异氰
酸根计，
DL=0.01mg/
kg） 28；30；
17 使用温度不得
高于 100℃ 
72 对苯二甲酸 (或
其二甲酯)与间
苯二甲酸(或其二甲酯)、 1,2-乙
二醇和 2,2'-氧
代二乙醇的聚
合物
 27027 -87-8 PET   30（以 1,2-
乙二醇计）；
5（以间苯二
甲酸计）；7.5（以对苯
二甲酸计） 2；27；28   
73 对苯二甲酸 (或
其二甲酯)与间
苯二甲酸(或其二甲酯)和 1,2-
乙二醇的聚合
物
 24938 -04-3 PET   30（以 1,2-
乙二醇计）；
5（以间苯二
甲酸计）；
7.5（以对苯
二甲酸计）  2；27；28   
74 对苯二甲酸、间苯二甲酸二甲
酯与 1,4-丁二醇
和聚(1,4 -丁二
醇)的聚合物
（
TPC-ET） 9086- 55-9 PBT 0.05（间苯二甲酸二甲
酯：SML ）；0.6（四氢
呋喃：SML ） 7.5（以对苯
二甲酸计）；
5（以 1,4-丁
二醇计） 28；30 使用温度不得
高于 121 ℃ 
75 对苯二甲酸二
甲酯与 1,3-丙二
醇的聚合物  36619 -23-5 PTT 0.05（1,3 -丙二醇： SML） 7.5（以对苯
二甲酸计） 28 使用温度不得
高于 100℃ GB 4806.7 -XXXX 
14 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
76 对苯二甲酸二
甲酯与 1,4-丁二
醇、环氧丙烷和
环氧乙烷的聚
合物 64811 -37-6 TPC-E
T 0.9 g/dm²（对苯二甲酸二
甲酯与 1,4-丁二醇、 甲基
环氧乙烷和环氧乙烷的
聚合物：QM ）；1（环
氧乙烷： QM）；ND（环
氧乙烷： SML）；ND
（环氧丙烷, 
DL=0.01mg/kg： SML）；
1（环氧丙烷： QM）；
0.6（四氢呋喃： SML） 5（以 1,4-丁
二醇计） 30   
77 对苯二甲酸二甲酯与 1,4-丁二
醇的聚合物 30965 -26-5 PBT 0.6（四氢呋喃：SML ） 7.5（以对苯
二甲酸计）；
5（以 1,4-丁
二醇计）  28；30 使用温度不得
高于 121℃ 
78 对苯二甲酸二
甲酯与 1,4-丁二
醇的聚合物 24968 -12-5 PBT 0.6（四氢呋喃：SML ） 7.5（以对苯
二甲酸计）；
5（以 1,4-丁
二醇计）  28；30   
79 对苯二甲酸二甲酯与 1,4-丁二
醇和α-氢-ω -羟
基聚（1,4 -丁二
醇）的聚合物 9078- 71-1 TPC-E
T 0.6（四氢呋喃： SML）； 7.5（以对苯
二甲酸计）；
5（以 1,4-丁
二醇计）； 5
（以偏苯三甲酸计） 28；30；
21 重复使用时，不得用于接触
乙醇含量高于
8%的食品， 使
用温度不得高于66℃；一次
性使用时，仅
用于接触表面
不含油脂的干
燥固体食品。
如含有接枝剂
偏苯三酸或偏
苯三酸酐，含量应不大于
2%， 如不含则
无需检测其
SML（T） 
80 对苯二甲酸二
甲酯与 1,4-环己
二甲醇和 1,2-乙
二醇的聚合物 25640 -14-6 PET   30（1,2-乙二
醇计）；7.5
（以对苯二
甲酸计） 2, 28 使用温度不应
高于 100ºC，
不得接触乙醇
含量高于 13%
的食品；在室
温及室温以下
温度使用时，
不得接触乙醇含量高于 50%
的食品。
 
81 对苯二甲酸二甲酯与 1,4-环己
烷二甲醇和2,2,4,4-四甲基
-1,3-环丁二醇
的聚合物
 261716- 94-3 PCT 5（2,2,4,4 -四甲基- 1,3-环
丁二醇；SML ） 7.5（以对苯
二甲酸计）；
5（以偏苯三
甲酸计） 28，21 使用温度不得
高于 100℃ GB 4806.7 -XXXX 
15 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
82 对苯二甲酸二
甲酯与 2,2,4 -三
甲基-1,6 -己二
胺和 2,4,4 -三甲
基-1,6 -己二胺
混合物(等摩尔
比)的聚合物（
PA 6/3T） 9069- 93-6；
26246 -77-5 PA 0.05[ 2,2,4（和 2,4,4）-三
甲基-1,6 -己二胺： SML ] 7.5（以对苯
二甲酸计） 28   
83 对苯二甲酸与1,2-乙二醇、 1,4：
3,6-二脱水山梨
糖醇和 1,4-二
(羟甲基)环己烷的聚合物
 1038843 -64-
9 PET 5（1,4:3,6-二脱水山梨糖
醇：SML ） 30（以 1,2-
乙二醇计）；
7.5（以对苯
二甲酸计）；  2；28  使用温度不得超过 100℃，
不得用于接触
乙醇含量高于
15%（v/v）的
食品
 
84 对苯二甲酸与
1,2-乙二醇和
1,4-二(羟甲基)
环己烷的聚合物 25038 -91-9 PET   30（1,2-乙二
醇 ）；7.5（以
对苯二甲酸计） 2；28  1）1,4-二（羟
甲基）环己烷占所有二醇单
元1%-34%
（摩尔比） 时，
所生产的材料
及制品不可用
于接触碳酸饮
料和啤酒及乙
醇含量高于
25%的食品,热
灌装温度不超
过82.2ºC,储
存温度不超过
48.9ºC。在容
器中不作热处
理。2）1,4 -二
（羟甲基）环
己烷占所有二
醇单元
35%-80%（摩
尔比）时，所
生产的材料及
制品在室温以
上、100ºC 以
下不可用于接
触乙醇含量超
过13%的食
品；在室温条
件或更低的温度下,不可用
于接触乙醇含量超过 25%的
食品。
 
85 对苯二甲酸与1,3-丙二醇的聚
合物
 26590 -75-0 PTT 0.05（1,3 -丙二醇：  SML） 7.5（以对苯
二甲酸计） 28   GB 4806.7 -XXXX 
16 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
86 对苯二甲酸与1,4-丁二醇、反
丁烯二酸、乙二
醇、1,6 -己二酸
的共聚酯，苯乙
烯-顺丁烯二酸
酐共聚物接枝   PBT 0.6（四氢呋喃：SML ） 30（以乙二
醇计）；7.5
（以对苯二
甲酸计）； 5
（以 1,4-丁
二醇计）；
30（以顺丁烯二酸计）
 2；28；30；
3 仅用于接触含
油脂食品 
87 对苯二甲酸与
1,4-丁二醇的聚
合物 26062 -94-2 PBT 0.6（四氢呋喃：  SML） 7.5（以对苯
二甲酸计）；
5（以 1,4-丁
二醇计）  28；30 使用温度不得
高于 121℃ 
88 对苯二甲酸与
1,4-丁二醇和
1,12-十二烷二
酸的聚合物  61778 -68-5 PBT 0.6（四氢呋喃：SML ） 7.5（以对苯
二甲酸计）；
5 （以 1,4-
丁二醇计）  28；30   
89 对苯二甲酸与5-氨基-1,3,3 '-三
甲基环己甲胺和已内酰胺的
聚合物 （
PA 6T） 1105025 -82-
8 PA 6（5-氨基- 1,3,3 '-三甲基
环己甲胺：SML ） 7.5（对苯二
甲酸 L）； 15
（以已内酰
胺计） 28；4    
90 对叔丁基苯酚
封端的聚(碳酸
-4,4'-亚异丙基
二苯酯) 103598- 77-2 PC 0.05 [4,4'-二羟基二苯基
丙烷：SML] ；0.05（对
叔丁基苯酚：SML ）；   
ND（碳酰二氯，DL=0.01mg/kg ：SML）
或1（碳酰二氯： QM）；
0.005[1,1,1-三（ 4-羟基苯
基）乙烷：SML]      不得用于生产婴幼儿专用食
品接触材料及
制品，不得接
触乙醇含量高
于50%的食
品； 如含有
1,1,1-三（ 4-羟
基苯基） 乙烷，
其含量应小于2%， 如不含则
无需检测其
SML  
91 二苯基甲烷二
异氰酸酯与 1,6-
己二酸、1,4 -丁
二醇的聚合物 26375 -23-5 PUR   ND
（DL==0.01
mg/kg, 以
异氰酸根
计 ）； 5 （以
1,4-丁二醇
计）  17；30 仅用于接触表面无油脂的干
性食品 
92 反式 -1,4-环己
二甲酸二甲酯
与1,4-环己二甲
醇的聚合物  219566- 57-1 PCCD  5（1,4 -环己二甲酸：
SML）       
93 己内酰胺均聚
物；聚ε-己内酰
胺（PA 6 ） 25038 -54-4 PA 2.4（1,6-己二胺：SML ） 15（以己内酰胺计： 
SML） 4 如含有 1,6-己
二胺，其质量
分数应不超过2%， 如不含则
无需检测其
SML  
94 甲基丙烯酸-2-(二甲氨基)乙
酯与甲基丙烯酸甲酯的聚合
物
 26222 -42-4 PMMA  ND[甲基丙烯酸-2 -（二甲
氨基乙酯），
DL=0.01mg/kg ：SML ] 6（以甲基丙
烯酸计） 23   GB 4806.7 -XXXX 
17 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
95 甲基丙烯酸丁
酯与甲基丙烯
酸甲酯和丙烯
酸甲酯的聚合
物 26936 -24-3 PMMA    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   
96 甲基丙烯酸丁
酯与甲基丙烯酸甲酯和甲基
丙烯酸羟丙酯
的聚合物
 67874 -31-1 PMMA    6（以甲基丙
烯酸计） 23   
97 甲基丙烯酸丁
酯与甲基丙烯
酸羟乙酯、甲基
丙烯酸甲酯和
甲基丙烯酰胺
的聚合物  394249- 05-9 PMMA  ND（甲基丙烯酰胺，
DL=0.01mg/kg ：SML） 6（以甲基丙
烯酸计） 23   
98 甲基丙烯酸丁
酯与乙烯、甲基
丙烯酸甲酯和
丙烯的聚合物  127104- 68-1 PMMA    6（以甲基丙
烯酸计） 23   
99 甲基丙烯酸甲
酯的均聚物（聚
甲基丙烯酸甲
酯）  9011- 14-7 PMMA    6（以甲基丙
烯酸计） 23   
100 甲基丙烯酸甲酯与 1,3-丁二
烯、苯乙烯和丙烯腈的共聚物
 9010- 94-0 ABS  ND（丙烯腈，
DL=0.01mg/kg： SML）；
ND（1,3 -丁二烯，
DL=0.01mg/kg ：SML） 6（以甲基丙
烯酸计） 23   
101 甲基丙烯酸甲酯与 1,3-丁二烯
和苯乙烯的共
聚物
 25053 -09-2 PMMA  ND（1,3 -丁二烯, 
DL=0.01mg/kg ：SML） 6（以甲基丙
烯酸计） 23   
102 甲基丙烯酸甲
酯与苯乙烯和
顺丁烯二酸酐
的聚合物  26809 -51-8 PMMA    30（以顺丁
烯二酸计）；
6（以甲基丙
烯酸计）  3；23    
103 甲基丙烯酸甲酯与丙烯酸丁
酯的共聚物  25852 -37-3 PMMA    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
104 甲基丙烯酸甲
酯与丙烯酸丁
酯与甲基丙烯
酸丁酯和甲基
丙烯酸-2 -(二甲
氨基)乙酯的聚
合物  127573- 73-3 PMMA  ND[甲基丙烯酸-2 -（二甲
氨基）乙酯，
DL=0.01mg/kg ：SML ] 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计） 22；23   GB 4806.7 -XXXX 
18 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
105 甲基丙烯酸甲
酯与丙烯酸甲
酯的共聚物 9011- 87-4 PMMA    6（以甲基丙
烯计） ； 6（以
丙烯酸计） 23；22 1.不得与酒精
类食品接触；使用温度不得
高于 100°C；
2. 与食品在
70℃及以下温
度接触时, 接
触时间无限
制；与食品在
70～100℃温
度之间接触
时,接触时间
应不超过 15
分钟
  
106 甲基丙烯酸甲
酯与丙烯酸乙酯的共聚物 9010- 88-2 PMMA    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）
 22；23   
107 甲基丙烯酸乙
酯与丙烯酸甲
酯的聚合物 26572 -20-3 PMMA    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸
计）  22；23   
108 甲基丙烯酸与丙烯酸乙酯和
甲基丙烯酸甲
酯的共聚物
 25133 -97-5 PMMA    6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）
 22；23   
109 甲基丙烯酸与甲基丙烯酸丁
酯的共聚物
 26284 -14-0 PMMA   6（以甲基丙
烯酸计） 23   
110 甲基丙烯酸与
甲基丙烯酸丁
酯和甲基丙烯
酸甲酯的聚合
物 28262 -63-7 PMMA    6（以甲基丙
烯酸计） 23   
111 甲基丙烯酸与
甲基丙烯酸甲
脂的聚合物  25608 -33-7 PMMA    6（以甲基丙
烯酸计） 23   
112 甲醛均聚物（聚
甲醛） 9002- 81-7 POM    15（以甲醛计） 15 使用温度不得高于 121℃ 
113 甲醛与环己酮的聚合物 25054 -06-2 POM    15（以甲醛计） 15 用于塑料表面
的涂层或印刷油墨时，不得
接触酒精类、
油脂类（包括
表面含油脂）
食品
 
114 间苯二甲胺与
1,6-己二酸的聚
合物（PA 
MXD -6） 25718 -70-1 PA 0.05（间苯二甲胺： SML）       GB 4806.7 -XXXX 
19 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
115 间苯二甲酸与
氮杂环十三烷
-2-酮， 对苯二甲
酸和 3,3'-二甲
基-4,4' -二氨基
二环己基甲烷]的聚合物（PA 
MXD12/MACM
12） 62694 -40-0 PA 5（氮杂环十三烷-2 -酮：
SML）；0.05（3,3' -二甲
基-4,4' -二氨基二环己基
甲烷：SML ） 7.5（以对苯
二甲酸计）；
5（以间苯二
甲酸计） 28；27 使用温度不得
高于 168℃，
且不得用于辐
照 
116 间苯二甲酸与
氮杂环十三烷
-2-酮和 3,3'-二
甲基-4,4' -二氨
基二环己基甲烷的聚合物 （ PA 
12i） 79331 -75-2 PA 5（氮杂环十三烷-2 -酮：
SML）；0.05 （3,3 '-二
甲基-4,4 '-二氨基二环己
基甲烷：SML ） 5（以间苯二
甲酸计） 27 仅限用于接触水性、酸性、
含油脂和乙醇
含量不高于
8%的食品； 三
个单体的质量百分比范围分
别为：氮杂环
十三烷-2 -酮
为34.4±1.5%, 
间苯二甲酸为
26.8±0.4%, 
3,3'-二甲基
-4,4'-二氨基
二环己基甲烷
为38.8±0.5% 。
应选择异辛烷作为 3,3'-二甲
基-4,4 '-二氨
基二环己基甲
烷含油脂食品
的模拟物
 
117 间苯二甲酰氯与对苯二甲酰
氯、碳酰二氯、
4,4'-二羟基二苯
基丙烷和 4-(1-
甲基-1 -苯乙基)
苯酚聚合物
 114096- 64-9 PC 0.05[4,4' -二羟基二苯基
丙烷：SML] ；0.05 [4-
（1-甲基-1 -苯乙基）苯
酚： SML]；ND（碳酰二
氯，DL=0.01mg/kg ：
SML）或 1（碳酰二氯：
QM） 5（以间苯二
甲酸计）；
7.5（以对苯
二甲酸计） 27；28 不得用于生产
婴幼儿专用食
品接触材料及
制品，不得接
触乙醇含量高
于50%的食品  
118 间苯二甲酰氯
与对苯二甲酰
氯、碳酰二氯和
4,4'-二羟基二苯
基丙烷的聚合
物 71519 -80-7 PC 0.05[4,4'-二羟基二苯基
丙烷 ：SML] ；ND（碳
酰二氯，DL=0.01mg/kg ：SML）；
1（碳酰二氯：QM ） 5（以间苯二
甲酸计）； 7.5（以对苯
二甲酸计） 27；28 不得用于生产婴幼儿专用食
品接触材料及
制品，不得接
触乙醇含量高于50%（v/v）
的食品
 
119 间苯二甲酰氯与对苯二甲酰
氯、间苯二酚、
碳酰二氯、4,4' -
二羟基二苯基
丙烷和 4-(1-甲
基-1-苯乙基)苯
基酯的聚合物
 235420- 85-6 PC 0.05[4,4' -二羟基二苯基
丙烷：SML] ；0.05 [4-
（1-甲基-1 -苯乙基）苯
酚： SML]； 2.4 （间苯
二酚：SML ）；ND（碳
酰二氯，
DL=0.01mg/kg ：SML）
或1（碳酰二氯： QM） 5（以间苯二
甲酸计）；7.5（以对苯
二甲酸计） 27；28 不得用于生产婴幼儿专用食
品接触材料及制品，不得接
触乙醇含量高
于50%（v/v）
的食品 
120 聚2,6-二甲基
-1,4-苯醚  25134 -01-4 PPE 0.05（2,6 -二甲基苯酚：
SML）       GB 4806.7 -XXXX 
20 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
121 聚氮杂环十三
烷-2-酮（ PA 12） 25038 -74-8 PA 5（氮杂环十三烷-2 -酮：
SML）       
122 聚丁二酸丁二醇酯 25777 -14-4 PBS   5（以 1,4-丁
二醇计） 30 使用温度不得高于 100 ℃ 
123 聚对苯二甲酸
丁二醇酯-聚四
氢呋喃醚的嵌段共聚物与顺
丁烯二酸酐的
聚合物
 1224447 -95-
3 PBT 0.6（四氢呋喃：SML ） 7.5（以对苯
二甲酸计）；
30（以顺丁
烯二酸计）；
5（以 1,4-丁
二醇计）  28； 3；30 使用温度不得
高于 121 ℃ 
124 聚对苯二甲酸
乙二醇酯 25038 -59-9 PET   30（以 1,2-
乙二醇计）；
7.5（以对苯
二甲酸计）  2；28    
125 聚氯乙烯 9002- 86-2 PVC  ND（氯乙烯，
DL=0.01mg/kg ：SML）
或1（氯乙烯：QM ）；
ND（1,1 -二氯乙烷，
DL=0.01mg/kg ：SML）
或5（1,1-二氯乙烷： QM）       
126 聚乳酸 9051- 89-2 PLA        使用温度不得
高于 100℃ 
127 氢化的苯乙烯与1,3-丁二烯和
2-甲基-1,3 -丁二
烯的嵌段共聚物（SEBS ） 132778- 07-5 PS ND（1,3-丁二烯，
DL=0.01mg/kg： SML）；
ND（2-甲基-1,3 -丁二烯，
DL=0.01mg/kg ：SML）
或1（2-甲基-1,3 -丁二烯：
QM）；        
128 氢化的苯乙烯
与1,3-丁二烯嵌
段共聚物
（SEBS） 66070 -58-4 PS ND（1,3 -丁二烯，
DL=0.01mg/kg ：SML）       
129 氢化的芳香族
石油烃树脂 88526 -47-0 石油烃
树脂       由沸点不高于
220℃的裂化石油馏分中芳
香取代烯烃经
催化或热聚
合、蒸馏、加
氢还原等工艺
制成。性质：
软化温度≥
110 ℃； 苯胺
点≥107℃ ；芳香族单体残留
量总量< 5 0 
mg/kg。 GB 4806.7 -XXXX 
21 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
130 三聚氰胺与甲醛的聚合物 9003- 08-1 MF 2.5（三聚氰胺：SML ） 15（以甲醛计） 15 用于接触婴幼
儿配方食品
时，三聚氰胺
的SML为1 
mg/kg,接触液
态婴幼儿配方
食品时，三聚氰胺的 SML
为0.15mg/kg ；
不得用于微波炉加热使用；
当接触食品类
别包含酸性食
品时，迁移试
验的模拟物仅
选用 4%（v/v）
乙酸。
 
131 双酚 A二缩水
甘油醚
（BADGE ）的
均聚物 25085 -99-8 双酚 A
型环氧
树脂 0.05 [4,4'-二羟基二苯基
丙烷：SML] ；9mg/6dm2 
[以BADGE、
BADGE·H 2O和
BADGE·2H 2O之和计： 
QMA（T）]或9（以
BADGE、BADGE·H 2O
和BADGE·2H 2O之和
计）；1mg/6dm2 [以
BADGE·HCl 、
BADGE·2HCl 和
BADGE·H 2O·HCl之和
计； QMA（T）]或1（以
BADGE·HCl 、
BADGE·2HCl 和
BADGE·H 2O·HCl之和
计）     不得用于生产
婴幼儿专用食
品接触材料及
制品。 
132 顺丁烯二酸酐与邻苯二甲酸酐和 2,2'-氧代
乙二醇的聚合
物
 26123 -45-5 UP   30（以顺丁
烯二酸计）；
30（以 1,2-
乙二醇计） 3；2   
133 四氟乙烯均聚
物（聚四氟乙
烯）  9002- 84-0 PTFE 0.05（四氟乙烯：SML ）     使用温度不得
高于 250℃  
134 四氟乙烯与1,1,1,2,2,3,3-七
氟-3-[(三氟乙烯
基)氧]丙烷的聚
合物
 26655 -00-5 PFA 0.05（1,1,1,2,2,3,3-七氟
-3-[(三氟乙烯基)氧 ]丙
烷： SML）；0.05（四氟
乙烯：SML ）       
135 四氟乙烯与六
氟丙烯的聚合物
 25067 -11-2 FEP 0.05（四氟乙烯： SML）；
ND（六氟丙烯，
DL=0.01mg/kg ：SML）       
136 四氟乙烯与五氟乙基三氟乙
烯基醚的聚合
物
 31784 -04-0 PFA 0.05（四氟乙烯：SML ）       GB 4806.7 -XXXX 
22 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
137 四氟乙烯与乙
烯和
3,3,4,4,5,5,6,6,6-
九氟-1 -己烯的
聚合物  68258 -85-5 ETFE  0.05（四氟乙烯：SML ）       
138 碳酸二苯酯与 
4,4'-二羟基二苯
基丙烷的聚合
物 25929 -04-8 PC 0.05 [4,4'-二羟基二苯基
丙烷： SML]；3.0（苯酚：  
SML）；0.05（对叔丁基
苯酚：SML ）； 0.005
（1,1,1-三（4 - 羟基苯
基）乙烷：SML ）     不得用于生产
婴幼儿专用食品接触材料及
制品，不得用
于接触乙醇含
量高于 50%
（v/v）的食
品。如含有
1,1,1-三（4 - 
羟基苯基）乙
烷，其含量应
小于 2%
（w/w），如
不含则无需检
测其
SML  
139 碳酰二氯与 
4,4'-二羟基二苯
基丙烷的聚合
物 25971 -63-5 PC 0.05 [4,4'-二羟基二苯基
丙烷： SML]；ND（碳酰
二氯,  DL=0.01mg/kg ：
SML）或 1（碳酰二氯：
QM）；3.0（苯酚：  SML）；
0.05（对叔丁基苯酚：
SML）； 0.005 [1,1,1 -三
（4-羟基苯基）乙烷：
SML ]     不得用于生产
婴幼儿专用食
品接触材料及
制品，不得用
于接触乙醇含
量高于 50%
（v/v）的食品；如含有1,1,1-三（4 - 
羟基苯基）乙
烷，其含量应
小于 2%
（w/w），如
不含则无需检
测其
SML  
140 碳酰二氯与 
4,4'-二羟基二苯
基丙烷和 4-(1-
甲基-1 -苯乙基)
苯酚的聚合物 111211- 39-3 PC 0.05 [4,4'-二羟基二苯基
丙烷： SML]；3.0（苯酚：  
SML）；ND（碳酰二氯，
DL=0.01mg/kg ： SML）
或1（碳酰二氯： QM）；
0.05（对叔丁基苯酚：
SML）；0.05 [4- （1-甲基
-1-苯乙基）苯酚： SML]      不得用于生产
婴幼儿专用食
品接触材料及
制品，不得用
于接触乙醇含
量高于 50%
（v/v）的食品  
141 碳酰二氯与
4,4'-环己亚基双
(2-甲基苯酚)、
4,4'-二羟基二苯
基丙烷和双
[4-(1-甲基- 1-苯
基乙基)苯基] 酯
的聚合物  411234- 34-9 PC 0.05[4,4' -二羟基二苯基
丙烷： SML]；ND（碳酰
二氯，
SML,DL=0.01mg/kg ）或
1（碳酰二氯：QM ）；
3.0 （苯酚： SML）；0.05 
[4-（1-甲基- 1-苯乙基）
苯酚： SML]      不得用于生产婴幼儿专用食
品接触材料及
制品，不得接触乙醇含量高
于50%（v/v）
的食品 GB 4806.7 -XXXX 
23 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
142 乙烯醇均聚物 9002- 89-5  PVOH 12（乙酸乙烯酯：  SML）     仅用于接触水
分含量低的油
脂和干燥固态
食品，使用温
度不得高于
100℃ 
143 乙烯均聚物；聚
乙烯 9002- 88-4 PE         
144 乙烯 -乙酸乙烯
酯的聚合物
（EVA） 24937 -78-8 PE 12 （乙酸乙烯酯： SML）       
145 乙烯 -乙烯醇共
聚物； 乙烯-乙烯
醇-乙酸乙烯酯
共聚物  26221 -27-2 EVOH  12（乙酸乙烯酯：SML ）     不得用于接触乙醇含量高于
8%（v/v）的
食品
 
146 乙烯与 1-丙烯
和1-己烯和的
聚合物  25895 -46-9 PE 3（己烯：SML ）     聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
147 乙烯与 1-丙烯
和5-亚乙基-2 -
降冰片烯的聚
合物（EPDM ） 25038 -36-2 PE 0.05（5-亚乙基-2 -降冰片
烯：SML ）     聚合物中乙烯结构单元应占
最大质量分
数。无 5-亚乙
基-2-降冰片
烯的迁移量检
测方法时，可
使用 0.05 mg / 
6 dm
2
（QMA ）作
为其限量值，
含有 5-亚乙基
-2- 降冰片烯
的塑料材料及
制品接触食品
的面积与食品
质量比不得高
于2dm2/kg； 
148 乙烯与 1-丙烯
和顺丁烯二酸
酐的聚合物  31069 -12-2 PE   30（以顺丁
烯二酸计） 3 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
149 乙烯与 1-丙烯
和顺丁烯二酸
酐的聚合物  106177- 14-4 PE   30（以顺丁
烯二酸计） 3 聚合物中乙烯
结构单元应占最大质量分数
 
150 乙烯与 1-丁烯
的聚合物 25087 -34-7 PE       聚合物中乙烯结构单元应占
最大质量分数
 
151 乙烯与 1-丁烯
的聚合物 9019- 29-8 PE       聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
152 乙烯与 1-丁烯
和顺丁烯二酸
酐的聚合物  63625 -36-5 PE   30（以顺丁烯二酸计） 3 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数
 
153 乙烯与 1-丁烯
和顺丁烯二酸酐的聚合物
 107137- 84-8 PE   30（以顺丁
烯二酸计） 3 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  GB 4806.7 -XXXX 
24 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
154 乙烯与 1-己烯、
1-丙烯和顺丁烯
二酸酐的聚合
物 85023 -55-8 PE 3（己烯：SML ） 30（以顺丁烯二酸计）   聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数 
155 乙烯与 1-己烯
的共聚物与顺丁烯二酸酐的
反应产物
 108388- 93-8 PE 3（己烯：SML ） 30（以顺丁
烯二酸计） 3 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数 
156 乙烯与 1-己烯
的聚合物 25213 -02-9 PE 3（己烯：SML ）     聚合物中乙烯
结构单元应占最大质量分数
 
157 乙烯与 1-己烯
和1-丁烯的聚
合物  60785 -11-7 PE 3（己烯：SML ）     聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数
 
158 乙烯与 1-辛烯
的聚合物 26221 -73-8 PE 15（辛烯：SML ）     聚合物中乙烯结构单元应占
最大质量分数
 
159 乙烯与 1-辛烯
共聚物与顺丁烯二酸酐的反
应产物
  114571- 44-7 PE 15（辛烯：SML ） 30（以顺丁
烯二酸计） 3 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数 
160 乙烯与 1-辛烯
和顺丁烯二酸
酐的共聚物  85244 -45-7 PE 15（辛烯：SML ） 30（以顺丁烯二酸计） 3 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
161 乙烯与 2-丙烯
酸的聚合物的钠盐
 25750 -82-7 PE   6（以丙烯酸
计） 22 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
162 乙烯与 2-丙烯
酸聚合物的锂盐
 25702 -94-7 PE 0.6（锂： SML） 6（以丙烯酸
计） 22 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
163 乙烯与 2-甲基
丙烯酸的聚合物
 25053 -53-6 PE   6（以甲基丙
烯酸计） 23 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
164 乙烯与 2-甲基
丙烯酸共聚物的钠盐
 25608 -26-8 PE   6（以甲基丙
烯酸计） 23 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
165 乙烯与 4-甲基
-1-戊烯的聚合
物（ LLDPE） 25213 -96-1 PE 0.05（4-甲基- 1-戊烯：
SML）     聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
166 乙烯与丙烯的
聚合物 9010- 79-1 PE       聚合物中乙烯
结构单元应占最大质量分数
 
167 乙烯与丙烯和
1,4-丁二醇二甲
基丙烯酸酯的
聚合物 9010- 79-1 PE 0.05（1,4 -丁二醇二甲基
丙烯酸酯：SML ）     聚合物中乙烯结构单元应占
最大质量分
数；使用该物
质的食品接触
用塑料材料及
制品厚度不得
超过 100µm, 
使用温度不得超过
100℃。  
168 乙烯与丙烯酸
的聚合物
（EAA） 9010- 77-9 PE   6（以丙烯酸
计） 22 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  GB 4806.7 -XXXX 
25 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
169 乙烯与丙烯酸
的聚合物锌盐 28208 -80-2 PE 5（乙酸锌, 以锌计：  
SML） 6（以丙烯酸
计） 22 聚合物中乙烯
单体应占最大
质量分数  
170 乙烯与丙烯酸
丁酯的聚合物 25750 -84-9 PE   6（以丙烯酸
计） 22 聚合物中乙烯
单体应占最大
质量分数  
171 乙烯与丙烯酸
丁酯和顺丁烯
二酸酐的聚合物
 64652 -60-4 PE   30（以顺丁
烯二酸计）；
6（以丙烯酸
计）  3；22  聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数 
172 乙烯与丙烯酸
丁酯和一氧化
碳的聚合物  61843 -70-7 PE   6（以丙烯酸
计） 22 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
173 乙烯与丙烯酸甲酯的聚合物 25103 -74-6 PE   6（以丙烯酸
计） 22 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
174 乙烯与丙烯酸
甲酯和顺丁烯
二酸酐的聚合
物  88450 -35-5 PE   30（以顺丁
烯二酸计）；
6（以丙烯酸
计）   3；22  聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数 
175 乙烯与丙烯酸
乙酯的聚合物
（EEA） 9010- 86-0 PE   6（以丙烯酸
计） 22 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
176 乙烯与二环
[2,2,1]庚-2-烯的
聚合物  26007 -43-2 E/NB  0.05（二环 [2,2,1]庚-2-
烯：SML ）       
177 乙烯与甲基丙烯酸和丙烯酸
丁酯聚合物的
钠盐
 52255 -42-2 PE   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）
 22；23 聚合物中乙烯结构单元应占
最大质量分数 
178 乙烯与甲基丙
烯酸和丙烯酸
异丁酯的聚合
物 37433 -35-5 PE   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）
 22；23 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数 
179 乙烯与甲基丙烯酸和丙烯酸
异丁酯聚合物
的钾盐
 93228 -27-4 PE   6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）
 22；23 聚合物中乙烯
结构单元应占最大质量分数 
180 乙烯与甲基丙
烯酸和丙烯酸
异丁酯聚合物的锌盐
  61843 -71-8 PE 5（乙酸锌, 以锌计：  
SML） 6（以丙烯酸
计）；6（以
甲基丙烯酸计）
 22；23 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数 
181 乙烯与甲基丙
烯酸聚合物的
钾盐  26376 -80-7 PE   6（以甲基丙
烯酸计） 23 聚合物中乙烯
单体应占最大
质量分数  
182 乙烯与甲基丙
烯酸聚合物的
锌盐  28516 -43-0 PE 5（乙酸锌, 以锌计：  
SML） 6（以甲基丙
烯酸计） 23 聚合物中乙烯
单体应占最大
质量分数  
183 乙烯与甲基丙
烯酸缩水甘油
酯的聚合物  26061 -90-5 PE 0.02（甲基丙烯酸缩水甘
油酯：SML ） 6（以甲基丙
烯酸计） 23 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
184 乙烯与顺丁烯
二酸酐的改性
聚合物  9006- 26-2 PE   30（以顺丁
烯二酸计） 3 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  GB 4806.7 -XXXX 
26 
 编
号 中文名称 CAS号 通用类
别名 SML/QM  
mg/kg  SML (T) 
mg/kg  SML (T) 
分组编号 其他要求 
185 乙烯与顺丁烯
二酸酐的接枝
聚合物  106343- 08-2 PE   30（以顺丁
烯二酸计） 3 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
186 乙烯与顺丁烯
二酸酐和 1-己
烯的聚合物  86286 -09-1 PE 3（己烯：SML ） 30（以顺丁
烯二酸计） 3 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
187 乙烯与乙酸乙
烯酯和甲基丙
烯酸的聚合物  26375 -31-5 PE 12（乙酸乙烯酯：  SML） 6（以甲基丙
烯酸计） 23 聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
188 乙烯与乙酸乙烯酯和顺丁烯
二酸酐的聚合
物（
EVA） 28064 -24-6 PE 12（乙酸乙烯酯：  SML） 30（以顺丁
烯二酸计） 3 聚合物中乙烯
单体应占最大
质量分数 
189 乙烯与乙酸乙
烯酯和一氧化
碳的聚合物  26337 -35-9 PE 12（乙酸乙烯酯：  SML）     聚合物中乙烯
结构单元应占
最大质量分数  
190 乙烯与乙酸乙
烯酯和乙烯醇
的聚合物, 环氧
丙烷改性 482589- 30-0 EVOH  12（乙酸乙烯酯： SML）；
ND（环氧丙烷： SML）；
1（环氧丙烷：QM ）     作为单次或重
复使用的食品
包装内侧的非
直接接触食品
层,和食品间
有一层或多层已批准使用的材料分隔。该
树脂单独使用
时,厚度不超
过50μm；与 其
他EVOH混合
使用时,最大
使用量不超过30%,厚度不超
过（50/x% ）
μm,其中 x%为
PO改性
EVOH在混合
物中的比例
 
191 蒸汽轻裂化脱苯聚合氢化石
脑油
 68132 -00-3 氢化石
油烃树
脂         
 
 
  GB 4806.7 -XXXX 
27 
 附录 B  
塑料树脂缩写词含义  
B.1  附录A表A.1中各种塑料树脂的缩写 词含义见表 B.1。 
表B.1 塑料树脂缩写 词含义  
序号 缩写 英文名称 中文名称 
1 ABS  Acrylonitrile butadiene styrene  丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 
2 AS Acrylonitrile styrene  丙烯腈-苯乙烯共聚物 
3 E/NB  Ethylene -2-norbornene copolymer  乙烯与二环[2 ,2,1]庚-2-烯共聚物 
4 EPDM  Ethylene propylene diene monomer  乙丙三元胶 
5 ETFE  Ethylene tetrafluoroethylene copolymer  乙烯-四氟乙烯共聚物 
6 EVA  Ethylene -vinyl acetate resin  乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 
7 EVOH  Ethylene -vinyl alcohol copolymer  乙烯-乙烯醇共聚物 
8 FEP Fluorinated ethylene propylene  聚四氟乙烯-丙烯共聚物 
9 LCP Liquid -crystal polymer  液晶聚合物 
10 LLDPE Linear low -density polyethylene  线性低密度聚乙烯 
11 MF Melamine- formaldehyde resin  三聚氰胺甲醛树脂 
12 PA Polyamide  聚酰胺 
13 PA 12   Poly(ω-dodecanamide )；P olyamide  12 聚月桂内酰胺 
14 PA 12i  Poly(dodeeamethylene isophthalamide )； 
Polyamide 12i  聚酰胺 12i 
15 PA 46  Poly(tetramethylene adipamide )； Polyamide  
46 聚己二酰丁二胺；聚酰胺 46 
16 PA 6  Poly(caprolactam )；P olyamide  6 聚己内酰胺 
17 PA 6/3T  Polyamide 6/3T  聚酰胺 6/3T  
18 PA 6/66  Polyamide 6/66  聚酰胺 6/66 
19 PA 6/66/136  Polyamide 6/66/136  聚酰胺 6/66/136  
20 PA 610  Poly(hexamethylene sebacamide );  
Polyamide 610  聚癸二酰己二胺；聚酰胺 610 
21 PA 612  Polydodecanedioyl hexylenediamine ；
Polyamide 612  聚十二烷二酰己二胺；聚酰胺 612 
22 PA 66  Poly(hexamethylene adipamide);  Polyamide  66 聚己二酰己二胺；聚酰胺 66 
23 PA 66T  Polyamide  66T 聚酰胺 66T 
24 PA 6I/6T  Polyamide 6I/6T  聚酰胺 6I/6T  
25 PA 6T  Poly(hexamethylene terephthalamide ); 
Polyamide  6T 聚对苯二甲酰己二胺；聚酰胺 6T GB 4806.7 -XXXX 
28 
 序号 缩写 英文名称 中文名称 
26 PA 6T/6  Polyamide 6T/6  聚酰胺 6T/6  
27 PA MACM12  Polyamide MACM12 聚酰胺 MACM12  
28 PA MXD12/MACM12  Polyamide MXD12/MACM12  聚酰胺 MXD12/MACM12  
29 PA MXD6  Poly(m-xylylene adipamide );  
Polyamide  MXD6  聚己二酰间苯二甲胺；聚酰胺 MXD6  
30 PAA  Polyacrylate  聚丙烯酸盐 
31 PAAM  Polyacrylamide  聚丙烯酰胺 
32 PAN  Polyacrylonitrile  聚丙烯腈 
33 PB Polybutadiene  聚丁二烯 
34 PB-1 Poly-1-butene  聚1-丁烯  
35 PBAT  Poly(butylene adipate -co-terephthalate)  聚对苯二甲酸己二酸丁二醇酯 
36 PBS Poly(butylene succinate)  聚丁二酸丁二醇酯 
37 PBT Poly(butylene terephthalate) 聚对苯二甲酸丁二醇酯 
38 PBT Polybutylene terephthalate  聚对苯二甲酸丁二醇酯 
39 PC Polycarbonate  聚碳酸酯 
40 PCCD  1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid , 
dimethylester , polymer with 
1,4-cyclohexanedimethanol  聚(1,4-环己烷二甲酸- 1,4-环己烷二甲
醇)酯 
41 PCT Poly1,4 -cyclohexylene dimethylene 
terephthalate  聚对苯二甲酸 1,4-环己烷二甲醇酯 
42 PE Polyethylene  聚乙烯 
43 PEEK  Poly ether ether ketone 聚芳醚酮 
44 PEI Polyetherimide  聚醚(酰)亚胺 
45 PESU  Polyethersulfone  聚醚砜 
46 PET Polyethylene terephthalate 聚对苯二甲酸乙二醇酯 
47 PFA Polyfluoroalkoxy  聚[四氟乙烯-共-全氟(烷基乙烯基醚)] 
48 PHA  Polyhydroxyalkanoates  聚羟基烷酸酯 
49 PLA  Polylactic acid  聚乳酸 
50 PLA  Polylactic acid  聚乳酸 
51 PMMA  Poly(methyl methacrylate)  聚甲基丙烯酸甲酯 
52 PMP  Poly(4-methylpentene-1 ) 聚4-甲基-1 -戊烯  
53 POM  Polyoxymethylene  聚甲醛 
54 PP Polypropylene  聚丙烯 GB 4806.7 -XXXX 
29 
 序号 缩写 英文名称 中文名称 
55 PPE Poly(phenylene ether ) 聚苯醚 
56 PPS Poly(phenylene sulfide ) 聚苯硫醚 
57 PPSU  Poly(phenylene sulfone )  聚亚苯基砜 
58 PS Polystyrene  聚苯乙烯 
59 PSU Polysulfon 聚砜 
60 PTFE Polytetrafluoroethylene  聚四氟乙烯 
61 PTT Poly(trimethylene terephthalate) 聚对苯二甲酸丙二醇酯 
62 PUR  Polyurethane  聚氨酯 
63 PVOH   Poly(vinyl alcohol ) 聚乙烯醇 
64 PVC  Polyvinyl chloride  聚氯乙烯 
65 PVDC  Poly(vinylidene chloride ) 聚偏二氯乙烯 
66 PVDF  Poly(vinylidene fluoride ) 聚偏氟乙烯 
67 SBC Styrene block copolymers  苯乙烯嵌段共聚物 
68 SEBS  Styrene ethylene butylene styrene  氢化的苯乙烯与 1,3-丁二烯嵌段共聚
物 
69 TPC-ET Thermo plastic c omposites  热塑性聚酯弹性体 
70 UP Unsaturated polyester  不饱和聚酯树脂 
71 VDC/MA  Vinylidene chloride -methyl acrylate copolymer  偏氯乙烯丙烯酸甲酯共聚物 
 
 
   
 
 
———————————————————